— 203 - 
artificielle d’Ougrée confirme qu’ils appartiennent bienau 
système orthorhombique ; il montre, en outre, que le plan 
des axes optiques est parallèle à h 1 comme dans le péridot. 
Il en résulte aussi que la bissectrice aiguë de ces axes est 
perpendiculaire à g { et que leur bissectrice obtuse ou nor¬ 
male optique est perpendiculaire à p. C’est l’inverse qui se 
présente dans le péridot, où la bissectrice aiguë des axes 
optiques est perpendiculaire à p. 
Vu cette divergence, j’ai eu recours à l’obligeance de 
M. Lacroix, minéralogiste à Paris, qui a bien voulu contrô¬ 
ler mes observations et est arrivé à la même conclusion en 
examinant les plaques de Fayalite d’Ougrée, en lumière 
convergente, à l’aide de son microscope. 
En résumé, la Fayalite artificielle d’Ougrée a pour 
formule Fe 2 Si O 4 . Sa forme primitive est un prisme 
orthorhombique de 119®50'37", dans lequel b : h : D : 
d = 1000:401.481:865.342:501.181 ; les cristaux sont com¬ 
posés des faces p 3 g* e l ; ils présentent deux clivages rec¬ 
tangulaires, l’un facile sur h\ l’autre difficile sur gK 
En masse, les cristaux sont d’un noir virant légèrement 
au brun, à éclat métalloïde passant au résineux dans la cas¬ 
sure et ils paraissent opaques ; en plaques minces ils sont 
transparents, dichroïques, d’un brun plus ou moins clair. 
Le plan des axes optiques est parallèle à h\ la bissectrice 
aiguë est perpendiculaire à g L 
La dureté des cristaux est 6; leur poids spécifique 4,212. 
Ils sont fortement magnétiques. Réduits en poudre, ils 
sont solubles en faisant gelée dans les acides. 
